gibt das Mineral ein weissliches, in's Graue spielendes Pulver. Zur qua- 

 litativen Untersuchung wurden eine hellere und eine dunklere Varietät 

 gewählt. 



Gehalt der helleren und dunkleren Varietät: 



Wasser ... . . 35,49 . 34,72 

 Kieselerde .... 24,19 . 19,41 



Thonerde 25,80 . 26,77 



Kupferoxyd .... 13,71 . 18,97 



Eisenoxyd . . . . Spur 



99,19 99,87 



Aus diesen Untersuchungen ergibt sich, wie wechselnd die Zusammen- 

 setzung des Aüophans selbst von derselben Grube ist. 



C. Schnabel: Untersuchung einer krystallisirten Hoch- 

 ofen-Schlacke von der Sayn er-llütte (A. a. 0. S. 514 ff.). Es 

 bildet sich diese Schlacke bei einer Beschickung von 46 Prozent Braun- 

 Eisenstein von der Grube Louise '"' und 54 Prozent dessgleichen von der 

 Grube Friedrich Wilhelm ""'•' bei Horhausen , 34 Prozent Grobkalk von 

 Mairns **" und Coaks von der Ileinitz-Grube im Saarbrück' sehen unter 

 Anwendung einer bis + 100** R. erhitzten Gebläse-Luft. Das produzirte 

 Eisen wird zu Guss-Sfücken verwendet. 



Die Schlacke zeigt in Folge der mehr oder weniger raschen Abküh- 

 lung von Aussen nach Innen alle Übergänge vom Glasigen und Porzellan- 

 artigen durch das Steinige und Strahlige zu den vollkommen ausgebildeten 

 Krystallen. In der bläulich-grauen steinigen oder in der amorphen grünen 

 Masse beginnen die krystallinischen Ausscheidungen von gelb- oder lauch- 

 grüner Farbe und öfters bestimmbarer Gestalt, und diese bilden sich in 

 den Drusen-Räumen zu regelmässigen sechsseitigen Säulen von den manch- 

 fachsten Gruppirungen und Verbindungen heraus. Die Krystalle sind 

 meistens Tafel-förniig, erreichen jedoch auch eine Höhe bis zu '/a''^ »hr 

 Durchmesser variirt ebenso von \"' bis V^"- Die Seiten-Flächen sind 

 theils eben, theils konvex oder konkav, an den Ecken und Kanten ohne 

 wesentliche Abänderungen. Häufig enthalten die Krystalle einen dunklen 

 Kern, und die Seiten- und End-Flächen sind zuweilen mit einem bräunlichen 

 oder weissgrauen Email-artigen Überzug bedeckt , der auch wohl die 

 Höhlungen der Schlacke auskleidet. Spez. Gew. der Krystalle vor wie 

 nach dem Glühen ^ 2,89; ihre Härte zwischen Feldspath und Quarz. 



* Der Brauu-Eiseustein von der Grube Louise enthält nach Karsten: 84,66 Eisen- 

 oxyd, 0,73 Manganoxyd, 2,60 Kieselerde, 1'2,0 Wasser. 



** Der Braun-Eisenstein von Friedrich Wilhelm besteht nach demselben aus : 85,66 

 Eisenoxyd, 0,66 Manganoiyd, 0,66 Kieselerde, 13,0 Wasser. 



*** Der tertiäre Kalk bei Budenheim unweit Mainz enthält nach Mohr : Kalk 53,62, 

 Kohlensäure 41,62, Kieselerde 1,34, Thonerde 0,06, Eisenoxyd 0,34, Petroleum 1,20, Feuch- 

 tigkeit 1,40. Spuren von Manganoxyd und Schwefelkies. 



